322 



Н. К. Высоцкій. 



содержаніе платины въ 29,4 доли въ 100 пд. Въ дунитѣ же, взятомъ изъ вы- 

 хода (598/1904 — вблизи указаинаго мѣста — на восточномъ склонѣ Соловьевой горы, 

 въ верховьяхъ Бѣлогорскаго лога), сухой пробой обнаружено было содержаніе платины 

 въ 46 доль въ 100 пд. (табл. У). 



Химическій составъ самородной платины, происходящей изъ коренныхъ мѣсто- 

 рожденій двухъ вышеописанныхъ тнповт, не вполнѣ тождественъ даже въ мѣсторожде- 

 ніяхъ, находящихся въ предѣлахъ одного и того-же дунитоваго массива, причемъ 

 различіе это отражается рѣзче всего на содержаніи же.іѣза, т. е., хотя вся мѣстная 

 Исовская, Нясьминская и Н. Тагильская сырая платина, вслѣдствіе большого содержанія 

 самороднаго желѣза, и относится къ разновидности желѣзистой платины, однако она 

 далеко не однородна, какъ это видно изъ анализовъ, прпведенныхъ на табл. IV, — по 

 значительнымъ колебаніямъ въ содержавіи главныхъ составныхъ частей, а также видно 

 и непосредственно по болѣе или менѣе рѣзкому несходству физическихъ свойствъ, т. е 

 цвѣту, блеску, магнитности, удѣльному вѣсу и частью по микроструктурѣ (обнаружи- 

 вающейся при травленіи отполпрованныхъ разрѣзовъ болѣе крупныхъ зеренъ платины). 

 Объясняется послѣднее тѣмъ, что въ составъ природной желѣзистой платины входитъ 

 нѣсколько платиновыхъ минераловъ, или сплавовъ, обяадающихъ различными физиче- 

 скими свойствами, причемъ главнѣйшими являются здѣсь: 



Рі Же Іг РЛ 



ферроплатина а . 73 — 78 16 — 20 1 — 1.5 0.2 — 0.3, съ уд. вѣсомъ около 14 и 

 поликсенъа . . . 80—90 6 — 10 1—3 0—2.5 „ „ „ „ 17 ] ) 



съ нхъ разновидностями, изъ которыхъ однѣ болѣе бѣдны иридіемъ и палладіемъ, другія, 

 напротивъ, — болѣе богаты ими (каковы: иридистыя, палладистыя, а также и др., напр., 

 мѣдистыя разновидности поликсена). 



Выдѣленія наиболѣе богатыхъ желѣзомъ разновидностей природной платины, т. е. 

 ферроплатины, являются здѣсь б. ч. тѣсно связанными съ хромистымъ желѣзнякомъ 

 и частью съ титано-магнетитомъ, которые отдѣляются, напр., при ударахъ молоткомъ въ 

 видѣ чернаго порошка, а въ болѣе крупныхъ выдѣлевіяхъ ферроплатины видны и макро- 

 скопически на разрѣзахъ самородковъ въ видѣ многочисленныхъ идіоморфныхъ кристал- 

 ловъ (фиг. 7 и 8 на стр. 147); при разбиваніи такихъ самородковъ, платина разде- 

 ляется на угловатыя, или неправильнокристаллическія зерна чернаго цвѣта (съ слабымъ 

 блескомъ), или темнаго стально-сѣраго (похожаго на графитовый), или свинцово-сѣраго, 

 которыя при дальнѣйшихъ ударахъ молотка расплющиваются, становясь при этомъ 

 всегда магнитными. 



Тѣсная связь выдѣленій ферроплатины съ хромитомъ указываетъ, что данная 

 разновидность пріурочена гл. образ, къ кореннымъ мѣсторожденіямъ 1-го типа, т. е. 



х ) По схеыѣ В. И. Вернадскаго. Опыт описательной шівералогіп. I, 2, стр. 211. 



